BI 



HÄNG TILL K. SV, VET.-AKaD. HAXDL. BAND 0. N:0 1. 67 



Krystal no. 2, ikke fuldt saa god, gav: 



00 P : 00 P IM' 51' 



00 P : 00 P 00 6(? 2^' 



2Poo :2Pa> • 81' 40V 



2Pa. :2Poo 180°— sr 40'' 



Som det sandsynlige resultat af dissc gjennemgaaendc mc- 

 get vel overcnsstemmende maalinger faaes, idet der fornemme- 

 1ig tages hensyn til de gode ilader: 



00 P : 00 P = 132° m 

 2Pa. :2Poo =81° 411, 



jivoraf beregnes axeforliold: 



a : b : c = 0.43663 : 1 : 0.5 7 832^) 



Af vinkelvasrdierne og krystaltypen samt slaggens chemi- 

 ske sammensoetning (se herom i det fölgende) sluttes, at mi- 

 neralet er en slags olivin; da CaO og FeO er dominerende, 

 maa det vgere at betegne som en CaO-FeO-olivin. 



Efter en af D. A. Kruhs (aar 1860) udfört analyse be- 

 staar den slagmasse, bvori krystallerne siddcr, af: 



Analyse no. 26. 



Surstofmaengderne. 



SiO.,.:. 34.30 — - -- 18.29 



AI2Ö3 0.78 0.36 



Cab 33.72 - 9.63 



MgO 4.68 --- 1.87 



MnO 0.86 - 0.19 



FeO 25.64 5.70 



)17.39 



Sum 99.9 8 Surstofforhold 1 : I.03. 



I mikroskopisk prasparat af slaggen sees 1) store krystal- 

 ler, identiske med de maalte, udgjörende mindst ca. 80% af 

 den liele masse, 2) magnetit, i smaa, sorte, uigjennemsigtige 

 oktaedere, i krans längs kanten af CaO-FeO-olivinen, udgjö- 

 rende ca. 1 — 2 °o af hele mässen, og 3) et lysegult, temmclig 

 stserkt pleochroitisk (med farver lys brungult og intensiv sisik. 



') Af de her refererede maalinger fremgaar, at vluklerne rimeligvia maa 

 ligge mellem ydergrajnserne 132' 51' & 132° 47' og 81° 43' & 81° 40', 

 hvoraf fölger, at a-axen maa ligge mellem 0.43637 & 0.4370G og c-axen 

 mellem 0.57858 & 0.57806. 



